5l4 MÉMOIRE SUR LES ÉCLATEMENTS DES CANONS, ETC. 



proportions telles que son explosion ne soit pas capable d'imprimer aux 

 parois du canon une vitesse de compression suivant le rayon^ et d'exten- 

 sion siiivant la circonférence superieure à la limite de stabilite, on 

 devra abonder dans le mélange avec la fonte plus élastique ; mais il 

 faudra pratiquer le contraire, si les bouches à feu doivent è tre tirées 

 avec de fortes charges et avec des poudres capables par leur vitesse 

 de déflagration d'imprimer aux parois de l'àme des vitesses supérieures 

 à la limite de stabilite, et surtout de rupture. 



Gomme M. le General Frédérix a fort bien dit dans ses notes 

 lithographiées : « la résistance de la fonte a deux coefficients bien distincts, 

 » l'élasticité et la ductilité; » et corame a dit M. le Géne'ral Pokcelet 

 dans sa très-savante Mécanique industrielle , à la fin du n° 177, « les 

 « corps solides et ductiles sont susceptibles de resister momentanément 

 » à des efforts qu'ils ne pourraient supporter pendant un temps méme 

 » assez prolongé » : ainsi il est nécessaire de savoir distinguer le traVail 

 duclile à la limite de stabilite et de rupture de colui élastique que les 

 ,solides peuvent supporter. En effet on a vii par les applications faites 

 aii chapitre VI, comment, méme avec la poudre aux pilons, la limite 

 de stabilite élastique et ductile des parois cylindriques des canons à 

 l'emplacement de la charge se trouve facilement dépassée dans le tir 

 avec les charges en usage; et conséquemment , si les bonnes bouches 

 à feu peuvent malgré cela soutenir plus de 2000 coups de faction avant 

 d'éclater, c'est justement à cause de la très-courte durée de l'effort des 

 gaz de la charge embrasée, en comparaison du temps qu'il faut auxdites 

 parois des canons à parvenir à la limite de rupture, lors méme que la 

 limite de stabilite est franchie. Puisque les bouches à feu en bonne fonte 

 de fer soutiennent au moins 2000 coups en de bonnes conditions avant 

 d'éclater, il suifit donc que les limites susdites à la rupture da metal 

 du canon soient celles des meilleures fontes en usage : et lorsque la 

 quantité et la qualité des charges de poudre seront telles que la limite 

 de stabilite ne soit pas franchie, alors la durée de la bouclie à feu, 

 quant à la résistance, deviendra indéfinie. 



Ce résultat de l'expérience, que ce ne sont pas les canons de fonte 

 de fer cu d'acier les plus durs qui sont les plus résistants, quoique 

 la ténacité augmente avec la densité et la dureté, c'est un fait assez 

 general connu des praticiens, comme aussi que les métaux les plus durs, 

 quoique plus tenaces, sont cependant les plus cassants. « Il est à 



